Bemerkungen über die Druckfestigkeit etc. 
265 
2. Charakteristisclie Linie der Schlagfigur (|1 xPoc (010)) 
quer zur Längsrichtung der Glimmerstreifen. 
Einspann- 
länge 
mm 
Mittlere 
Dicke 
mm 
Slittlere 
Breite 
mm 
Zug- 
festigkeit 
kglqcm 
Bruch- 
aussehen 
64 
0,096 
15 
23 
schieferig 
65 
0,108 
15 
24,7 
)) 
70 
0,029 
15,3 
25,4 
120 
0,242 
19,1 
24,8 
157 
0,208 
20,4 
28,3 
5 ) 
Mittel 
25,2 
Aus obigen Ergebnissen tritt zunächst heraus, dass die Zugfestig- 
keit des Glimmers eine sehr bedeutende ist und an die des Schmiede- 
•eisens heranreicht. Sie bleibt aber bedeutend unter der von Stahl, 
für den mindestens 50 kgjqcm Zugfestigkeit verlangt wird. Ander- 
seits ist die Zugfestigkeit des Glimmers bedeutend grösser als die 
der meisten Gesteine. So beträgt diese Zahl für festen Granit etwa 
50—80 kg auf den qcm, rechnerisch also nur 0,5 — 0,8 kg auf den 
<imm. Dieser Gegensatz erklärt sich daraus, dass es sich bei den 
•obigen Zahlen für die Zugfestigkeit von Glimmer um die Zerreissung 
eines Individuums (um die sog. Individualfestigkeit) handelt, während 
die Trennung bei einem Granit hauptsächlich wohl nach den Korn- 
grenzen verläuft, es sich dabei also besonders um die Yerbaud- 
festigkeit (Aggregatfestigkeit) handelt. 
Yom krystallographischen Standpunkte aus ist von Interesse 
zu sehen , dass die Zugfestigkeitszahlen für die Glimmerstreifen, bei 
denen die versteckte Spaltbarkeit quer zur Längs- und Zugrichtung 
der Präparate geht, die niedrigeren, im Mittel 25,2 kg|qcm sind, bei 
den Streifen, deren Längsrichtung mit der Richtung der versteckten 
Spaltbarkeit zusammenfällt, also die höheren, nämlich im Mittel 
31,1 kglqcm. Es ist dies auch nicht anders zu erwarten, da die 
Richtungen senkrecht zu Spaltflächen ja relative Cohäsionsminima 
sein müssen. 
Von Wichtigkeit ist es zu vermerken, dass eine Regelmässig- 
keit in den Zahlen nur heraustritt, wenn es sich um eine gleich- 
aitige BruchbeschafTenheit handelt. Bei den in der Tabelle ange- 
führten Versuchen ergab sich jedes Mal mehr oder minder aus- 
gesprochener schieferiger Bruch, d. h. es lagen nach dem Zerreissen 
nicht zwei durch einen scharfen, gradlinig verlaufenden Riss wie 
■durch einen Scheerenschnitt getrennte Theilstücke vor, sondern 
die Rruchzone setzte sich aus Blättern verschiedener Dicke und 
